278 VISCOSITÉ DE QUELQUES MÉTAUX, ETC. 



et dans des limites beaucoup plus étendues qu'on ne 

 l'avait fait jusqu'ici. Dans ces expériences, les fils ont 

 été recuits avec leur charge, souvent pendant plusieurs 

 heures, puis les décréments ont été déterminés pour 

 des températures décroissantes jusqu'à la température 

 de la salle, puis pour des températures croissantes voi- 

 sines de la température initiale maxima. Dans ces con- 

 ditions, les courbes descendantes et ascendantes du 

 décrément se superposent dans la limite des erreurs 

 d'expérience. Les principaux résultats ont été les sui- 

 vants : 



r La valeur du décrément varie très rapidement 

 avec la température. Mais on rend cette valeur beau- 

 coup moins sensible à l'influence des températures 

 antérieures en prenant la précaution de recuire long- 

 temps les fils avec leur charge à une température plus 

 élevée que celle des fluctuations ultérieures. 



2° L'augmentation du décrément avec la tempéra- 

 ture est d'autant plus sensible que la charge portée par 

 le fil est plus grande. 



3° L'allure de cette variation est presque la même 

 pour les fils de platine, d'argent, d'or et de cuivre. 

 Pour l'acier, celte variation a une allure différente. 

 Dans les conditions de nos expériences, le décrément 

 augmentait d'abord jusque vers 100°, puis il diminuait 

 progressivement et passait par un minimum vers 200°, 

 pour croître ensuite très rapidement. Ces variations 

 très caractéristiques du décrément sont nécessairement 

 l'indice de modifications dans l'état moléculaire du fil, 

 et ces modifications seraient réversibles, car elles peu- 

 vent être observées aussi bien pour les températures 

 croissantes que pour les températures décroissantes. 



